58 Minéralogie. 



36. Analyse de la houille de Bottigen, dans le Simmenthal; 

 par M. le prof. Brunner. [Annal, des Sciences naturelle 

 juillet 1827, p. 280.) 



Cinq grammes de houille de la mine de Bottigen furent 

 chauffés pendant plusieurs heures dans une capsule de platine, 

 placée sous la voûte d'une moufle. Les cendres obtenues étaient 

 blanches et n'attiraient pas sensiblement l'humidité de l'atmo- 

 sphère. Leur poids était de 0,73, et elles étaient composées de: 



Sulfate de potasse , avec traces de sulfure de potassium. 0,0 1 



Sulfate de chaux , . . . o,63 



Carbonate de chaux avec traces de fer ^071 



Silice °j oi 9 



37. Analyse de la Pouzzolane de Naples, et du Trass des 

 bords du Rhin; par M. Berthier. [Annales des Mines; 

 Tome 1,2 e liv. 1827, p. 333.) 



Ces deux substances jouent dans la confection des mortiers 

 hydrauliques, préparés avec la chaux grasse, un rôle impor- 

 tant. C'est pour fournir aux personnes qui s'occupent de la 

 théorie des mortiers, les données qui leur sont nécessaires, que 

 M. Berthier a soumis de nouveau la pouzzolane et le trass à 

 l'examen chimique. 



La pouzzolane de Naples est grenue à gros grains , rude au 

 toucher, un peu poreuse, d'un rouge-brun foncé, et très-forte- 

 ment magnétique; elle n'est pas homogène; on y distingue 

 entre autres substances des particules blanches, terreuses, et 

 des fragments compactes et noirs. Elle perd facilement 0,09 

 d'eau parla calcination; elle est complètement attaquable par 

 l'acide sulfuriqne, et même par l'acide muriatique concentré et 

 bouillant : la partie qui ne se dissout pas est de la silice à peu 

 près pure. Elle a donné à l'analyse : 



Silice o,445 \ 



Alumine 0,1 5o i 



Chaux 0,088 I 



Ma s nésie • 0,047 1 , 997 . 



Potasse 0,014 [ 



Soude 0,041 



Oxide de fer et de titane 0,120 



Eau 0,092 I 



